A N:o 25) Specifische Wärme einiger Metall-legierungen. 7 



Dass die untersuchten drei Legierungen sehr nahe dem 

 Regnaulfschen Gesetze folgen, zeigt die graphische Darstel- 

 lung der erhaltenen Resultate (Tafel). Es wurde deshalb 

 fur jede Reihe nach der Methode der kleinsten Quadrate die 

 Gerade berechnet, welche sich am besten den Beobachtun- 

 gen anschliesst. Als Gleichungen der drei Geraden ergaben 

 sich hierbei 



fur die Reihe Sn-Cu 



C = 0,05444 +0,0003704 p 



fur die Reihe Zn-Cu 



c = 0,09287—0,00000554 p, 



und fiir die Reihe Sn-Zn 



c =0,05479 +0,0003909 p. 



Die Geraden sind dargestellt auf der Tafel, und die 

 aus den obigen Gleichungen berechneten specifischen Wär- 

 men sind die in den Tabellen II enthaltenen Werte. 



Die Unterschiede zwischen den beobachteten und be- 

 rechneten Werten in den Tabellen II sind nicht sehr bedeu- 

 tend und ziemlich unregelmässig, nur in der Zn-Cu Reihe 

 scheint es, als ob eine regelmässige Abweichung vorhanden 

 wäre, es kommt ein kleinster Wert bei 30% Cu vor und der 

 ganze mittlere Teil der Kurve liegt unterhalb der wahrschein- 

 lichen Geraden. Die Abweichung entspricht somit gewis- 

 sermassen einer entsprechenden Abweichung, die in der 

 das specifische Gewicht darstellenden Kurve vorhanden ist. 

 (Siehe Landolt-Börnsteins Tabellen). Jedoch 

 sind die Abweichungen zu klein, um hieruber etwas bestim- 

 tes auszusagen. In der Reihe Sn-Cu sind etwas grössere 

 Abweichungen vorhanden bei 10% Cu, 50% Cu und 60% 

 Cu. Wahrscheinlich können sie grösstenteils durch einen 

 Fehler des Procentgehalts der Legierungen erklärt werden. 

 In der Zn-Cu Reihe können die Abweichungen dagegen 

 kaum durch den Procentgehalt verursacht sein, da ja die 



